466 (70) 



A. T. K U P F F E R 



Man sieht, dass die Schwingungszeit mit deo Schwingungsweiten sehr abaimmt; der 

 Werth des Coefûcienten k (siehe die Einleitung) kann also nicht unbedeutend sein. 



Nimmt man das Mittel aus deo beiden Beobachtungen je 2 und 2, so findet man : 



^ = 0,0005885. 



Keine einzige der Stahlsorlen , die in niedern oder hôhern Temperaluren untersucht 

 wiirdeo, mit Anvvendung der auf Trausversalschwiogungen beruhendea Méthode, bat einen so 

 grossen Werth von ^ gegeben; es muss also eine ganz besonders weiche Sorte sein, was sie 

 eben zu Klaviersaiten so gescbickt macht. 



Der Stahldralh J^f 4, der einen so kleinen Werth von k gegeben bat, war leider zu dick 

 um âhnlichen Versuchen unterworfeu werden zu kônnen, raan hiitte ihn denn sehr lang nehmen 

 miissen, wozu die Hôhe des Erwârmungsapparats nicht ausgereioht halte. 



mm 



Messingdrath, sehr weicher; Durchmesser =2 15. 



a. In gewôhnlicher Temperatur: 



Temp. H- 15,5. 



Halbe 

 Âmpl. 

 Grade. 



Durchgànge. 



Halbe 

 Ampl. 

 Grade. 



Durchgànge. 





(0) 5'16;'5 



24 



(300) 15'14;'5 



53 



(100) 8 36;'0 



19 



(400) 18 33,5 





(200) U 55,5 





(500) 21 52,0 



500 Oscil. in 16' 35;'5 

 1 Oscil. = 1^991 . 



b. In hôherer Temperatur : 



Temp. 



(0) 19'45;'0 

 (100) 23 8,0 

 (200) 26 31,5 



79,5. 



(300) 29'55;'0 

 (4.00) 33 19,0 

 (500) 36 42,5 



500 Oscil. in 1 6' 57;'5 

 1 Oscil. = 2;'0350 

 c. iNach der Abkûhlung, bei -+- 15,5, genau dasselbe wie obeo. 

 Aus diesen Beobachtungen findet man : 



^ = 0,0006982 



